TCVN7899-3:2008

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7899-3:2008 (ISO 13007-3 : 2004) về Gạch gốm ốp lát - Vữa, keo chít mạch và dán gạch - Phần 3: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo chít mạch TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7899-3 : 2008 ISO 13007-3 : 2004 GẠCH GỐM ỐP LÁT - VỮA, KEO CHÍT MẠCH VÀ DÁN GẠCH - PHẦN 3: THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI VỮA, KEO CHÍT MẠCH Ceramic tiles - Grouts and adhesives - Part 3: Terms, de f initions and speci f ications for grouts Lời nói đầu TCVN 7899-3:2008 hoàn toàn tương đương ISO 13007-3:2004. TCVN 7899-3:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 189 Sản phẩm gốm xây dựng biên soạn trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH MAPEI Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 7899 (ISO 13007) với tên gọi chung là Gạch gốm ốp lát - Vữa, keo chít mạch và dán gạch , gồm các phần sau: - Phần 1: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo dán gạch; - Phần 2: Phương pháp thử vữa, keo dán gạch. - Phần 3: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo chít mạch. - Phần 4: Phương pháp thử vữa, keo chít mạch. GẠCH GỐM ỐP LÁT - VỮA, KEO CHÍT MẠCH VÀ DÁN GẠCH - PHẦN 3: THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI VỮA, KEO CHÍT MẠCH Ceramic tiles - Grouts and adhesives - Part 3: Terms, de f initions and speci f ications for grouts 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa, keo chít mạch gạch gốm ốp lát để ốp tường và lát nền phía trong và ngoài công trình. Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ liên quan đến sản phẩm, phương pháp thi công, các chỉ tiêu kỹ thuật đối với vữa, keo chít mạch gạch gốm ốp lát. Tiêu chuẩn này quy định các mức chỉ tiêu yêu cầu đối với tất cả các loại vữa, keo chít mạch gạch gốm [vữa chít mạch gốc xi măng (CG) và keo chít mạch gốc nhựa phản ứng (RG)]. Tiêu chuẩn này không quy định các yêu cầu hoặc hướng dẫn thiết kế và lắp đặt gạch. CHÚ THÍCH : Vữa, keo chít mạch gạch gốm ốp lát cũng có thể sử dụng cho các loại gạch khác (đá ốp lát thiên nhiên hoặc nhân tạo v.v... .), nếu vữa, keo không ảnh hưởng đến vật liệu. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi (nếu có). TCVN 7899-2 : 2008 (ISO 13007-2 : 2005) Gạch gốm ốp lát - Vữa, keo chít mạch và dán gạch -Phần 2: Phương pháp thử vữa, keo dán gạch. TCVN 7899-4 : 2008 (ISO 13007-4 : 2005) Gạch gốm ốp lát - Vữa, keo chít mạch và dán gạch - Phần 4: Phương pháp thử vữa, keo chít mạch. 3. Thuật ngữ, định nghĩa Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau: 3.1 . Gạch ốp lát (wall and floor tiles) Gạch làm từ gốm hoặc đá thiên nhiên và nhân tạo. CHÚ THÍCH : Thuật ngữ, định nghĩa gạch ốp l át xem ISO 13006 (hoặc TCVN 7132:2002). 3.2 . Ch í t mạch gạch (grouting a tile sur f ace) Quá trình điền đầy vữa, keo vào khe giữa các viên gạch trừ khe co dãn. 3.3 . Vữa ch í t mạch gạch (tile grout) Sản phẩm thích hợp cho việc chít vào khe giữa các viên gạch. 3.4 . Vữa chít mạch g ố c xi m ă ng (cem e nt i tious grout) CG Hỗn hợp gồm các chất kết dính thuỷ lực, cốt liệu, phụ gia hữu cơ và vô cơ. CHÚ THÍCH : Xem thêm TCVN 7899-1 : 2008 (ISO 13007-1 : 2004), thuật ngữ 3.3. 3.5 . Keo ch í t mạch gốc nhựa phản ứng (reaction resin grout) RG Hỗn hợp đơn hoặc đa thành phần của nhựa tổng hợp cốt liệu, phụ gia hữu cơ và vô cơ đóng rắn nhờ phản ứng hóa học. CHÚ THÍCH : Xem thêm TCVN 7899-1 : 2008 (ISO 13007-1 : 2004), thuật ngữ 3 5. 3.6 . Phụ gia l ỏ ng (liquid admix) Chất phân tán polyme dạng lỏng đặc biệt để trộn với vữa chít mạch gốc xi măng tại hiện trường 3.7 . Phương pháp th i công (working method) Phương pháp chít vữa, keo vào khe giữa các viên gạch và làm sạch gạch 3.8 . Thời hạn sử dụng (shelf life) Thời gian lưu giữ dưới điều kiện xác định mà vữa, keo chít mạch vẫn giữ được đặc tính làm việc. 3.9 . Thời gian ng ấ u (maturing time) Khoảng thời gian kể từ lúc vữa, keo chít mạch được trộn xong đến lúc sẵn sàng đưa vào sử dụng. 3.10 . Thời gian công tác (pot-life) Khoảng thời gian lớn nhất kể từ sau khi trộn mà vữa, keo sử dụng được. 3.11 . Thời gian ch í t mạch (grouting time) Khoảng thời gian nhỏ nhất kể từ khi dán gạch xong đến khi có thể tiến hành chít mạch gạch. 3.12 . Thời gian làm sạch (cleaning time) Khoảng thời gian kể từ khi chít mạch đến khi bắt đầu làm sạch bề mặt gạch. 3.13 . Thời gian đ ưa vào sử dụng ( s ervice time) Thời gian ngắn nhất kể từ khi việc lắp đặt hoàn thành đến khi công trình có thể đưa vào sử dụng. 3.14 . Cường độ uốn ( f lexura l strength) Giá trị mà tại đó xác định được sự phá huỷ của mẫu vữa, keo bằng cách truyền lực uốn đến ba điểm 3.15 . Cường độ nén (compressive strength) Giá trị mà tại đó xác định được sự phá huỷ của mẫu vữa, keo bằng cách truyền lực nén đến hai điểm đối xứng. 3.16 . Độ hút nước ( w ater absorption) Lượng nước được hấp thụ qua sự mao dẫn khi bề mặt vữa, keo tiếp xúc với nước. 3.17 . Độ co ngót (shrinkage) Sự giảm thể tích vữa, keo trong quá trình đóng rắn. 3.18 . Độ chịu mài mòn (abrasion resistance) Khả năng của vữa, keo chịu được mài mòn. 3.19 . Sự bi ế n dạng ngang (transverse de f ormation) Sự biến dạng theo phương ngang ghi lại được tại điểm giữa của thanh vữa, keo đã đóng rắn khi được chất tải tại ba điểm. 3.20 . Độ b ề n hóa (chemical resistance) Khả năng của vữa, keo chống lại sự ăn mòn hóa học. 3.21 . T í nh chất cơ bản ( f undamental characteristic) Các đặc tính mà vữa, keo bắt buộc phải có. 3.22. Tính ch ấ t bổ sung (addi t ional characteristic) Các đặc tính của vữa, keo trong điều kiện sử dụng cụ thể khi có yêu cầu về tính năng ở mức cao hơn 4. Phân loại và ký hiệu qui ước V ữ a, keo ch í t mạch gạch g ồ m được phân loại như sau: a) hai loại vữa có các k ý hiệu bằng chữ như sau: 1) vữa chít mạch gốc xi măng (3.4) CG 2) keo chít mạch gốc nhựa phản ứng (3.5) RG b) mỗi loại có thể được chia thành: 1) hai cấp vữa, keo có các ký hiệu bằng số như sau: i) vữa, keo chít mạch thông thường 1 ii) vữa, keo chít mạch chất lượng cao 2 2) với các tính chất bổ sung khác nhau, vữa, keo có ký hiệu là chữ kèm theo, như sau: i) vữa, keo chít mạch đóng rắn nhanh F ii) giảm độ hút nước W iii) độ chịu mài mòn cao A Đối với mỗi loại v ữ a , keo có thể gồm các cấp khác nhau tuỳ theo các đặc t í nh tuỳ chọn khác nhau, theo Bảng 1. Ký hiệu qui ước của v ữ a , keo ch í t m ạ ch gạch g ố m bao gồm các chữ c á i (CG hoặc RG). kèm theo số của c ấ p và/hoặc chữ cái tương ứng với các t í nh ch ấ t (F, A, và/hoặc W) của vữa, keo. Bảng 1 là ký hiệu qui ướ c của các loại vữa , keo ch ít mạch hiện hành. B ản g 1 - Phân l oại và ký hi ệ u qui ước Loại C ấ p Đ ặc t í nh M ô tả CG 1 Vữa chít mạch gốc xi măng thông t hường CG 1 F Vữa chít mạch gốc xi măng đóng r ắ n nhanh CG 2 W Vữa chít mạch gốc xi măng chất lượng cao có độ hút nước th ấ p CG 2 A Vữa chít mạch gốc xi măng chất lượng cao có độ ch ị u mài mòn cao CG 2 WA Vữa chít mạch gốc xi măng chất lượng cao có độ hút nước th ấ p và độ chịu mài mòn cao CG 2 WF Vữa chít mạch gốc xi măng chất lượng cao, đ ó ng r ắ n nhanh v à độ hút nước th ấ p CG 2 AF Vữa chít mạch gốc xi măng ch ấ t lượng cao , đóng r ắ n nhanh và độ chịu mài mòn cao CG 2 WAF Vữa chít mạch gốc xi măng chất lượng cao, đóng rắn nhanh, độ h ú t nước th ấ p và độ chịu mài mòn cao RG 1 Keo chít mạch g ố c nhựa phản ứng 5. Yêu cầu kỹ thuật 5.1. Vữa chít mạch gốc xi măng Vữa chít mạch gốc xi măng phải đảm bảo các ch ỉ tiêu kỹ thuật cơ b ả n n ê u trong B ả ng 2, v ữ a đóng rắn nhanh đ ả m bảo các ch ỉ ti ê u về đóng rắn nhanh phù hợp B ả ng 2. Bảng 3 quy định các ch ỉ tiêu bổ sung có thể được yêu c ầ u theo điều kiện s ử dụng đặc biệt. Lượng nước và/hoặc phụ gia lỏng để trộn vữa phải như nhau trong t ấ t cả các phép thử. Không quy định đối với đặc tính biến dạng ngang [TCVN 7899-2 : 2000 (ISO 13007-2 : 2005, 4.5]. Tuy nhiên, đ ể cung cấp thêm thông tin, nhà s ả n xuất có th ể công bố các gi á trị v ề biến dạng ngang. B ả ng 2 – Yêu cầu kỹ thuật đ ố i với vữa chít mạch gốc xi măng (CG) Vữa chít mạch gốc xi măng Tên chỉ tiêu Mức Phương pháp thử T í nh ch ấ t cơ bản CG1 Đ ộ chịu mài mòn < 2 000 mm 3 TCVN 7899-4 (ISO 13007-4) , 4.4 Cường độ u ố n trong đi ề u kiện tiêu chuẩn > 2,5 N/mm 2 TCVN 7899-4 (ISO 13007-4), 4 . 1 . 3 Cường độ uốn sau các chu k ỳ đ ó ng v à tan b ă ng > 2 , 5 N/mm 2 TCVN 7899-4 (ISO 13007-4), 4 .1.5 Cường độ nén trong điều kiện tiêu chu ẩ n > 15 N/mm 2 TCVN 7899-4 (ISO 13007-4), 4.1 . 4 C ườ ng độ nén sau các chu kỳ đ ó ng v à tan b ă ng > 15 N/mm 2 TCVN 7899-4 (ISO 13007-4) , 4 . 1.5 Đ ộ co ngót < 3 mm/m TCVN 7899-4 (ISO 13007-4) , 4.3 Độ hút nước sau 30 min < 5 g TCVN 7899-4 (ISO 13007-4) , 4.2 Đ ộ hút nước sau 240 min < 10 g TCVN 7899-4 (ISO 13007-4) , 4.2 Đóng rắn nhanh CG1 F Vữa ch ít mạch g ố c xi măng đ ó ng rắn nhanh (CG1F) ph ả i đáp ứng các yêu cầu của Bảng 2 đối với các c hỉ ti ê u cơ bản (CG1) ngoại tr ừ y ê u cầu v ề cường độ nén trong đi ề u kiện tiêu chu ẩ n phải đảm bảo trong 24h hoặc ít hơn. Bảng 3 - Tính ch ấ t bổ sung đối với vữa chít mạch g ố c xi măng Tên chỉ tiêu Mức Phương pháp thử T í nh ch ấ t bổ sung Độ chịu mài mòn cao (A) ≤ 1 000 mm 3 TCVN 7899-4 (ISO 13007-4) , 4 . 4 Độ hút nước giảm sau 30 min (W) ≤ 2g TCVN 7899-4 (ISO 13007-4) , 4.2 Độ hút nước giảm sau 240 min (W ) ≤ 5 g TCVN 7899-4 (ISO 13007-4) , 4.2 5.2. Keo ch í t mạch g ố c nhựa phản ứng Keo ch í t mạch gốc nhựa phản ứng phải đảm bảo các ch ỉ tiêu theo Bảng 4 Bảng 4 – Yêu cầu kỹ thuật đối với keo chít mạch gốc nhựa phản ứng (RG) Tên chỉ tiêu Mức Phương pháp thử T í nh ch ấ t cơ bản RG Độ b ề n chống mài mòn ≤ 250 mm 3 TCVN 7899-4 (ISO 13007-4) , 4.4 Cường độ uốn trong đi ề u kiện ti ê u chu ẩ n ≥ 30 N/mm 2 TCVN 7899-4 (ISO 13007-4) , 4 . 1 . 3 Cường độ nén trong đi ề u kiện ti ê u chu ẩ n ≥ 45 N/mm 2 TCVN 7899-4 (ISO 13007-4), 4.1.4 Độ co ngót ≤ 1,5 mm/m TCVN 7899-4 (ISO 13007-4), 4.3 Độ hút nước sau 240 min ≤ 0 , 1 g TCVN 7899-4 (ISO 13007-4), 4.2 5.3. Độ b ề n hóa Không quy định giá trị cụ thể hoặc hóa ch ấ t đối với chỉ ti ê u độ b ề n hóa. N ế u c ó yêu c ầ u đ ố i với độ b ề n hóa, ti ế n hành th ử nghiệm theo TCVN 7899-2 : 2008 (ISO 13007-2 : 2005), 4.6. trong đó nồng độ hóa chất và nhiệt độ ng â m mẫu phải tương ứ ng với điều kiện tiếp xúc . M ô i trường th ử nghiệm phải tương đồng môi trường mà vật liệu bền hóa sẽ ti ế p xúc thực t ế . Điều kiện thử nghiệm (nhiệt độ v.v...) phải gần với đi ề u kiện dự kiến sử dụng và tiếp xúc. 6. Ghi nhãn và bao gói Sản phẩm phù hợp với của tiêu chu ẩ n này ph ả i được ghi nh ã n r õ ràng v ớ i các nội dung sau a) tên sản ph ẩ m; b) tên, tên viết tắt và địa chỉ của cơ s ở sản xuất; c) ngày v à m ã sản xuất, thời gian và đi ề u kiện bảo quản; d ) v iện d ẫ n tiêu chuẩn này [TCVN 7899-3 : 2008 (ISO 13007-3 : 2004 ] ; e) ký hiệu qui ước đối với vữa, keo theo đi ề u 4 (xem Bảng 1); f) hướn g dẫn s ử dụng 1) tỷ lệ trộn (nếu có); 2) thời gian ngấu (nếu có); 3) thời gian công tác; 4) phương pháp thi công; 5) thời gian chờ làm sạch và đưa vào sử dụng (n ế u có); 6) môi tr ườ ng sử dụng. Trong trường hợp sản phẩm được sử d ụ ng trong môi trường đặc biệt, ký hiệu vữa, keo ch í t mạch phải thể hiện thông tin về các ch ỉ tiêu đ ặ c biệt tương ứng. Thông tin này phải được ghi r õ trên bao gói và/hoặc trên tài liệu k ỹ thuật của sản phẩm. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TCVN 5669 (ISO 1513), Sơn và vecni – Ki ể m tra và chu ẩ n bị mẫu thử. [2] ISO 13006 Ceramic tiles - De f initions, classi f ication , characteristics and marking (G ạc h gốm ốp lát - Định nghĩa, ph â n loại, các đặc t í nh và ghi nh ã n). [3] TCVN 7899-1 : 2008 (ISO 13007-1 : 2004), Gạch gốm ốp lát - Vữa , keo ch í t mạch và dán gạch - Phần 1: Thuật ngữ, định nghĩa và y ê u cầu kỹ thuật đối với vữa, keo d á n gạch. [4] TCVN 2090 (ISO 15528) , Sơn, vecni và nguyên li ệ u cho sơn và vecni - Lấy mẫu.